‚Das magnetische Verhalten von Eisenkristallen bei gewöhnlicher Temperatur. 119 
Magnetisierungsintensität o-- zu bestimmen, die im allgemeinen 
eine von H verschiedene Richtung hat. Dabei bedeutet ö die Dichte 
des untersuchten Stückes, / das erzeugte magnetische Moment pro 
cm’, 6 die gleiche Grösse pro Gramm. Um die Aufgabe zu ver- 
en, wurden aus dem Material dünne, kreisrunde Scheiben von 
6—9 mm Durchmesser hergestellt, deren Rotationsachse bei den 
Messungen senkrecht zum Feld gestellt wurde. Dadurch wurde das 
Auftreten einer Komponente von 6 senkrecht zu den Grundflächen 
des Plättchens mit grosser Annäherung verhindert, weil in jener 
Richtung das entmagnetisierende Feld ein äusserst starkes war. An 
diesen Plättehen wurden die beiden Komponenten von 6:06, senk- 
recht und 6, parallel zu H jeweilen für ein bestimmtes Feld für 
eine Reihe von Azimuten gemessen. 
Die Herstellung der Plättchen geschah folgendermassen: Durch 
Zerschlagen der Schmelzstücke wurden in den Kristallen Würfel- 
flächen freigelegt (Flächen grösster Spaltbarkeit). Mit Hilfe der 
auftretenden Kanten und der Neumann’schen Linien (siehe später), 
zum Teil auch durch Schlagfiguren, wurden in diesen die Richtungen 
der verschiedenen Kristallachsen bestimmt, und nun von Hand Platten 
von 1—2 mm Dicke in der gewünschten Richtung aus dem Kristall 
herausgesägt. Ebenfalls von Hand wurden diese Platten darauf auf 
0,3—0,2 mm Dicke abgefeilt. Mit der Klemmzange wurden dann 
die kleinen Scheibchen herausgeschnitten und darauf die Achsen- 
richtungen mit einer Stahlnadel eingeritzt. Mittelst Schellack klebte 
man diese Scheibehen auf einen Messingstab, drehte sie auf der 
Drehbank kreisrund und schmirgelte sie zuerst dort, dann noch von 
Hand durch Reiben auf feinem Schmirgelpapier auf etwa 0,1 mm 
Dicke ab. Das Abschmirgeln wurde in der Regel auf beiden Seiten 
vorgenommen und die dadurch ausgewischten Achsenbezeichnungen 
nach den auf der jeweilen nicht bearbeiteten Seite noch sichtbaren. 
Strichen wieder aufgezeichnet. — Es ist klar, dass diese Methode 
keine vollständig genau orientierten Plättchen liefern kann, denn 
die zur Feststellung der Kristallgrenzen und Erzeugung der Neu- 
mann’schen Linien nötige Polierung und Ätzung der Platten und 
Plättehen brachte es mit sich, dass, auch wenn man in der Würfel- 
fläche arbeitete, doch die ursprüngliche Bruchfläche, der einzig 
"sichere Anhaltspunkt, verloren ging. Die mit den Bruchflächen be- 
stimmte Winkel bildenden Rhombendodekaeder- und Oktaederflächen 
waren bei der verhältnismässig kleinen Ausdehnung der Stücke noch 
schwerer zu treffen. Immerhin dürfte die Neigung der Plättchen 
